SÉANCE DU l3 MARS I922. 7^9 



ment que les caractéristiques mécaniques de ces fontes seront afleclées à la 

 fois par Pétat physico-chimique de l'acier constituant et p.ir la répartition 

 du graphite, ce deinier jouant le rôle d'inclusions et ayant tendance, par 

 conséquent, à diminuer la résistance de Pensemble. 



Cf.'tte manière de voir a été expo-ée récemment par le D"" Ilalficld (') et 

 développée dans ses conséquences au pointde xuede la siructure des fontes; 

 mais si des essais pratiques, d'ailleurs fort peu nombreux, ont porté sur 

 l'influence du recuit el ont abouti à des résultats conforrnes à ceux qui sont 

 exposés plus loin, il ne semble pas, par contre, qu'il aient comporté des 

 trempes et des revenus. 



Les essais que nous résumons ici ont porté sur les fontes suivantes : 



Afin de pouvoir comparer les résultats des traitements thermiques effec- 

 tués à ceux obtenus en pi atique courante, les essais, et notamment les essais 

 de choc, ont été exécutés suivant la technique prévue aux Spécifications 

 techniques des Chemins de fer français, bien que ces essais ne fournissant 

 pas des données numériques d'int<Tprétation facile et qu'en particulier 

 l'essai de choc corresponde à un travail dont la valeur est d'autant moins 

 précise que le travail est plus élevé. Les éprouxettes de traction, par séries 

 de 12 pour chaque composition, étaient coulées eh sable au diarnètre de 

 25'"™, après traitement usinées à itj""" et rectifiées; l'essai était effectué à 

 la machine Maillard. 



Les éprouvettes de choc étaient coulées en sable aux dimensions de 

 /jo X 4o X 25o'"'° ; mode opératoire: barreau placé sur deux couteaux 

 distants de iGo"™ d'axe en axe; mouton de 12**^; hauteur initiale de chute 

 o'",35 ; la hauteur de chute croît de o'°,o5 à chaque coup de mouton jusqu'à 

 rupture. 



1. Recuit. — Le traitement adopté consistait dans un chauffag-e à Qoo'*, 

 d'une durée de 45 minutes, dans un moufle électrique, avec refroidissement 

 dans le four; les essais mécaniques avant et après traitement sont résu- 

 més ici : 



(') Cast Iron in the Ught of récent resenrch, r9i8, p. i23. 



C. R,, igaa, i" Semestre. (T. 174, N» 11.) 5o 



